211 



lecsapott réz kimüsatván, -^ 60" C. melegnél megszárittatott ; az 

 egésznek súlya volt 25,6 szemer; köneny által az első kísérletnél 

 eléadott mód szerint színittetvén, nyomott 24 szemért, fekete öm- 

 lesztővel és konyhasóval öszszeolvasztva 22,5 szemért, mi mellett 

 a salak és próbátok falai vörösek valának. 



l:-dik kísérlet. A 100 szemernyi rézgálicz-oldatből le- 

 csapott rezet -|- 60" C. foknyi melegnél megszárítván, nyomott 

 26,5 szemért, fekete ömlesztővel szivar nélkül öszszeolvasztva 

 22,8 szemért ; a falak és próbatok vörös színűek voltak. 



5-dik kísérlet. A 100 szemer rézgálícz oldatából lecsa- 

 pott s megszárított rezet, mely 27 szemért nyomott, a szívárral 

 együtt fekete ömlesztővel konyhasó nélkül egy tokban öszszeol- 

 vasztottam ; a nyert rézszem súlya volt 22,8 szemer, a tok és fa- 

 lak hasonlóan vörösre festve. 



6-dik kísérlet. A 100 szemer rézgálícz oldatából 26,5 

 szemernyi szárított rezet fekete ömlesztővel keverve s konyhasóval 

 befödve egy tokban öszszeolvasztottam; az eredmény lőn 22,8 sze- 

 mer réz; a salak és tok falai ismét vörösek. 



A 3, 4, 5. és 6-dik szám alatti kísérletekből kiviláglik, hogy 

 az ugyanazon raenynyiségü t, i. 100 szemer rézgáliczból vas által 

 lecsapott rézmenynyiség, megszáritás után felette különbözött; 

 a 3-díknál volt ugyanis 25,6 szemer, a 4-diknél 26,5 ; az 5-dik- 

 nél 27,0, a 6-diknál 26,5. 



A könenynyeli szinités útján 24 szemért nyertem a 3-dík 

 sz. alatti kísérlet szerint, s ezen tartalmat meglehetősen bizonyos- 

 nak lehet állítani a 4, 5. és 6-dík kísérletre nézve is, úgy hogy 

 mind a háromnál 24 szemernyi tiszta rezet lehet fölvenni; a beol- 

 vasztás által azonban nyertem a 3-dík kísérletnél 22,5 szemért, a 

 4-díknél 22,8 az 5-diknél 22,8 s a 6-díknál 22,8. 



A munkába vett rézgálícz valóságos tartalma tehát a lecsa- 

 pott, megszárított — és a megömlesztett réz menynyisége között 

 áll. A csupán megszárított réz súlya sokkal inkább változékony 

 mint az ömlesztetté; ez utóbbitól tehát bizonyosabb eredményt 

 várhatni valóságos tartalmára nézve. 



Ha tehát a nedves útoni rézprőba az említett rézkovandnál 

 (Gelferze) oly módon hozatnék be , hogy a vas által lecsapott s 

 megszárított réz, fekete ömlesztő- és konyhasóval szemcsévé öm- 

 lesztetnék : a réznyeremény súlyához még azon veszteséget is hoz- 

 zá kellene számitnunk, mely a megömlesztésnél a valódi tartalom- 



14* 



